natgillin/translations-raw huggingface dataset:
A set of samples for approval shall be considered satisfactory if one of the following conditions is met:
Hyväksyttäväksi toimitettu näytesarja katsotaan hyväksyttäväksi, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
all samples meet the requirements or
kaikki näytteet ovat vaatimusten mukaisia tai
one sample having failed, a repeat of the tests on a new set of samples gives a satisfactory result.
jos yksi näyte ei täytä vaatimuksia, uudella näytesarjalla suoritetuista uusintatesteistä saadaan tyydyttävät tulokset.
Test of resistance to simulated weathering
Säänkestävyystesti
The requirements of annex 3, paragraph 6.4, shall apply.
Sovelletaan liitteessä 3 olevan 6.4 kohdan vaatimuksia.
During a cycle of 120 minutes the test pieces are exposed to light without water spray for 102 minutes, and to light with water spray for 18 minutes.
Säteilyaltistuksen aikana testikappaleet on altistettava vesisuihkulle siten, että 120 minuutin syklin aikana kappale altistetaan valolle ilman vesisuihkua 102 minuutin ajan ja valolle ja vesisuihkulle 18 minuutin ajan.
Other methods giving equivalent results shall be allowed.
Muitakin vastaavat tulokset antavia menetelmiä voidaan käyttää.
Three flat test pieces 130 × 40 mm cut from a flat sheet sample shall be subjected to testing.
Testi on tehtävä kolmelle tasomaisille testikappaleille, jotka on leikattu tasomaisesta näytelevystä ja joiden koko on 130 × 40 mm.
The resistance to the simulated weathering shall be considered to have given a satisfactory result if:
Säänkestävyystestin tulos katsotaan hyväksyttäväksi, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:
The light transmittance measured in accordance with annex 3, paragraph 9.1 does not fall below 95 % of the pre-weathering value.
Valonläpäisevyys mitattuna liitteessä 3 olevan 9.1 kohdan mukaisesti on vähintään 95 prosenttia ennen testiä mitatusta arvosta.
Additionally, for windows which are required for driver visibility the value shall not fall below 70 %.
Kuljettajan ajonäkyvyysalueen kannalta olennaisten lasien osalta arvon on oltava vähintään 70 prosenttia.
No bubbles or other visible decompositions, discolourations, milkiness or crazing shall occur during weathering.
Testin aikana lasissa ei saa ilmetä havaittavia kuplia tai muita huononemia, eikä värinmuutoksia, himmeyttä tai säröilyä.
A set of test pieces or samples submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the resistance to simulated weathering if one of the following conditions is met:
Hyväksyntää varten toimitettu testikappale- tai näytesarja katsotaan säänkestävyystestin kannalta hyväksyttäväksi, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
All test pieces have given a satisfactory result.
Kaikista testeistä saadaan tyydyttävä tulos.
One test piece having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces or samples gives satisfactory results.
Jos yhdestä testikappaleesta on saatu epätyydyttävä tulos, uudella testikappale- tai näytesarjalla suoritetusta uudesta testisarjasta saadaan tyydyttävät tulokset.
Cross-cut test
Hilaristikkotesti
The requirements of annex 3, paragraph 13, shall apply only to coated rigid products.
Liitteessä 3 olevan 13 kohdan vaatimuksia sovelletaan vain pinnoitettuihin jäykkiin tuotteisiin.
The cross-cut test shall be carried out on one of the test pieces from paragraph 6.2.
Hilaristikkotesti tehdään yhdelle 6.2 kohdan mukaisen testin testikappaleelle.
The cross-cut test shall be considered to have given a satisfactory result if:
Hilaristikkotestin tulos katsotaan hyväksyttäväksi, jos
The cross-cut value Gt1 is met.
hilaristikkoarvoksi saadaan Gt1.
The test piece shall be considered satisfactory from the point of view of approval if one of the following conditions is met:
Testikappaleen katsotaan olevan hyväksynnän kannalta tyydyttävä, jos yksi seuraavista vaatimuksista täyttyy:
The test has given satisfactory results.
Kaikista testeistä saadaan tyydyttävä tulos.
The test having given an unsatisfactory result, a further test carried out on another remaining test piece from test 6.2 gives satisfactory results.
Jos testin tulos on epätyydyttävä, toisella 6.2 kohdan testin testikappaleella tehdystä uudesta testistä saadaan tyydyttävä tulos.
Ten flat square test pieces of 300 mm side shall be subjected to testing.
Testataan kymmenen tasomaista testikappaletta, joiden sivun pituus on 300 mm.
The humidity test shall be considered to have given a satisfactory result if:
Kosteudenkestävyystestin tulos katsotaan hyväksyttäväksi,
No visible decompositions like bubbles or milkiness occur on any sample,
jos missään näytteessä ei ilmene näkyvää huonontumista, kuten kuplia tai himmeyttä,
and if the light transmittance measured according to annex 3, paragraph 9.1 does not fall to less than 95 % of the pre-test value and additionally to no less than 70 % for any window required for driver visibility.
ja jos valonläpäisevyys mitattuna liitteessä 3 olevan 9.1 kohdan mukaisesti on vähintään 95 prosenttia testiä edeltäneestä arvosta ja vähintään 70 prosenttia kaikkien kuljettajan ajonäkyvyysalueen kannalta olennaisten ikkunoiden osalta.
After testing the test pieces shall be stored for at least 48 hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 % ± 5 %, and then subjected to the 227 g ball drop test described under item 5 of this annex.
Testin jälkeen testikappaleita on säilytettävä vähintään 48 tunnin ajan 23 ± 2 °C:n lämpötilassa ja 50 ± 5 prosentin suhteellisessa kosteudessa, minkä jälkeen niille on tehtävä tämän liitteen 5 kohdassa tarkoitettu 227 g:n kuulatesti.
The requirements of annex 3, paragraph 9.1 shall apply for products which are requisite for driver visibility.
Tuotteisiin, jotka ovat olennaisia kuljettajan ajonäkyvyysalueen kannalta, sovelletaan liitteessä 3 olevan 9.1 kohdan vaatimuksia.
A set of samples shall be considered as satisfactory if one of the following conditions is met:
Näytesarja katsotaan hyväksyttäväksi, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
All samples give a satisfactory results.
Kaikki näytteet antavat tyydyttävän tuloksen.
One sample having given an unsatisfactory result, a further set of test pieces gives satisfactory results.
Jos yhdestä näytteestä on saatu epätyydyttävä tulos, uudella testikappalesarjalla saadaan tyydyttävä tulos.
FIRE RESISTANCE TEST
PALONKESTÄVYYSTESTI
The fire-resistance test shall be considered to have given a satisfactory result if the burning rate is less than 110 mm/min.
Palonkestävyystestin tulos katsotaan hyväksyttäväksi, jos palamisnopeus on pienempi kuin 110 mm/min.
For the purpose of approval a set of samples will be considered satisfactory if one of the following conditions is met:
Näytesarja katsotaan hyväksyttäväksi, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
All samples give a satisfactory result.
Kaikki näytteet antavat tyydyttävän tuloksen.
One sample having given an unsatisfactory result a second set of samples gives satisfactory results.
Jos yhdestä näytteestä on saatu epätyydyttävä tulos, uudella testikappalesarjalla saadaan tyydyttävä tulos.
RESISTANCE TO CHEMICALS
KEMIKAALINKESTÄVYYSTESTI
A set of samples shall be considered acceptable if one of the following conditions is met:
Näytesarja katsotaan hyväksyttäväksi, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
All samples give satisfactory results.
Kaikki näytteet antavat tyydyttävän tuloksen.
One sample having given an unsatisfactory result, a second set of samples gives satisfactory results.
Jos yhdestä näytteestä on saatu epätyydyttävä tulos, uudella testikappalesarjalla saadaan tyydyttävä tulos.
FLEXIBLE PLASTIC GLAZINGS OTHER THAN WINDSCREENS
TAIPUISAT MUOVILASIT, MUUT KUIN TUULILASIT
Flexible plastic glazings shall be considered to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
Taipuisien muovilasien katsotaan kuuluvan eri tyyppeihin, jos ne eroavat toisistaan vähintään yhden seuraavassa mainitun pää- tai sivuominaisuuden osalta.
Trade names or marks,
Kauppanimi tai tavaramerkki
The nominal thickness (e), a manufacturing tolerance being allowed: ± (0,1 mm + 0,1 e); d > 0,1 mm.
Nimellispaksuus (e), kun sallitaan valmistustoleranssi ± (0,1 mm + 0,1 e); d > 0,1 mm
The nature of the surface coating(s).
Pinnoitteen laji
In the case of flexible plastic glazings the tests shall be conducted on flat test pieces which either are cut from finished products or are specially produced for that purpose.
Taipuisaa muovilasia koskevat testit tehdään tasomaisille testikappaleille, jotka on joko leikattu valmiista tuotteista tai valmistettu varta vasten testejä varten.
In both cases the test piece must in every respect be rigorously representative for the panes which are produced in the run and for which approval is being sought.
Molemmissa tapauksissa testikappaleen on joka suhteessa täysin vastattava sarjavalmisteisia laseja, joille hyväksyntää haetaan.
The test pieces must be freed from protecting masks and have to be cleaned carefully before the test.
Ennen testausta testikappaleista on poistettava suojakalvot, ja ne on puhdistettava huolellisesti.
For a test piece or sample to be considered flexible its vertical deflection shall be more than 50 mm after 60 seconds.
Testikappaleen katsotaan olevan taipuisa, jos sen pystysuuntainen taipuma 60 sekunnin jälkeen on suurempi kuin 50 mm.
10 seconds after a 180° folding, the material must not show any fracture or damage at the point of bending.
Kymmenen sekunnin kuluttua 180 asteen taivutustestistä materiaalissa ei saa näkyä säröjä tai vaurioita taivutuskohdassa.
MECHANICAL STRENGTH TESTS
MEKAANISEN LUJUUDEN TESTAUS
227 g ball test at 20 °C ± 5 °C
227 g:n kuulatesti lämpötilassa 20 ± 5 °C
Ten flat square pieces 300 + 10/– 0 mm shall be subjected to testing.
Testataan kymmenen tasomaista testikappaletta, joiden sivun pituus on 300 + 10/– 0 mm.
The height of drop is 2 m for all thicknesses.
Pudotuskorkeus on kaikkien paksuuksien osalta 2 m.
The ball test shall be considered to have given a satisfactory result if the ball does not penetrate the test piece.
Kuulatestin tulos katsotaan hyväksyttäväksi, jos kuula ei läpäise testikappaletta.
Eight or more tests give a satisfactory result at the height of drop.
Kahdeksasta tai useammasta erillisestä testistä saadaan tyydyttävä tulos asianomaisella pudotuskorkeudella.
More than two tests having given an unsatisfactory result at the minimum height of drop, a further series of tests carried out on a new set of test pieces gives satisfactory results.
Kun useammasta kuin kahdesta testistä on saatu epätyydyttävä tulos pienimmällä pudotuskorkeudella, uudella testikappalesarjalla suoritetusta lisätestisarjasta saadaan tyydyttävät tulokset.
To minimize the temperature change of the test piece the test shall be performed within 30 seconds of the removal of the test piece from the conditioning appliance.
Testikappaleen lämpötilanmuutoksen minimoimiseksi testi on suoritettava 30 sekunnin kuluessa siitä, kun kappale on otettu vakiointilaitteesta.
The test method shall be that described in paragraph 4.2.2 of this annex, except that the test piece temperature is – 18 °C ± 2 °C.
Testissä on käytettävä tämän liitteen 4.2.2 kohdassa tarkoitettua menetelmää sillä erotuksella, että testauslämpötila on – 18 ± 2 °C.
Interpretation of results as in paragraph 4.2.3 of this annex.
Tulokset tulkitaan tämän liitteen 4.2.3 kohdan mukaisesti.
The requirements of annex 3, paragraph 6.4 shall apply.
Testaukseen sovelletaan liitteessä 3 olevan 6.4 kohdan vaatimuksia.
The resistance to the simulated weathering test shall be considered to have given a satisfactory result if:
Säänkestävyystestin tulos katsotaan hyväksyttäväksi, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:
All samples have given a satisfactory results.
Kaikki näytteet antavat tyydyttävän tuloksen.
RIGID PLASTIC DOUBLE GLAZED UNITS
JÄYKÄT MUOVIKAKSOISLASIT
Double glazed units shall be considered to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
Kaksoislasien katsotaan kuuluvan eri tyyppeihin, jos ne eroavat toisistaan vähintään yhden seuraavassa mainitun pää- tai sivuominaisuuden osalta.
The chemical designation of the component sheets.
Kaksoislasin lasikomponenttien materiaalin kemiallinen nimitys
The classification of the sheets by the manufacturer.
Valmistajan lasikomponenteille antama luokitus
The thickness of the component sheets.
Lasikomponenttien paksuus
The process of window manufacture.
Valmistusprosessi
The width of air gap between the component plastic sheets.
Lasikomponenttien välisen ilmavälin leveys
The colouring of the plastic sheets.
Lasikomponenttien väri
The nature and type of coating.
Pinnoitteen laji ja tyyppi
In the case of rigid plastic double glazed units, tests will be performed on either flat test pieces or finished parts depending upon test requirements.
Jäykkien muovikaksoislasien testit tehdään käyttäen joko tasomaisia testikappaleita tai kokonaisia laseja sen mukaan, mitä testausvaatimukset edellyttävät.
The test pieces must be freed from protecting maskings and cleaned before testing.
Ennen testausta testikappaleista on poistettava suojakalvot, ja ne on puhdistettava huolellisesti.
They must be stored for 24 hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 % ± 5 % prior to testing.
Ennen testiä kappaleita on pidettävä 24 tunnin ajan 23 °C± 2 °C:n lämpötilassa ja 50 ± 5 prosentin suhteellisessa kosteudessa.
The nominal thickness tolerance for extruded plastic products is ± 10 % of the nominal thickness.
Suulakepuristettujen muovituotteiden paksuustoleranssi on ±10 prosenttia nimellispaksuudesta.
For plastic products produced by other techniques (e.g. cast acrylic sheet), the acceptable thickness tolerance is given by the equation:
Muilla menetelmillä valmistettujen muovituotteiden (esim. valettujen akryylilevyjen) paksuustoleranssi saadaan kaavasta
thickness tolerance limits (mm) = ± (0,4 + 0,1 e)
paksuustoleranssi (mm) = ± (0,4 + 0,1 e),
where e is the sheet nominal thickness.
jossa e on levyn nimellispaksuus.
Reference standard is ISO 7823/1
Viitestandardi on ISO 7823/1.
Where the thickness is not constant due to forming techniques, the measurement of the thickness will be at the geometric centre of the unit.
Huomautus: Jos paksuus ei ole valmistustekniikasta johtuen tasainen, se mitataan yksikön geometrisestä keskustasta.
Test carried out on rigid plastic double glazed units having a nominal width of gap e measured at the geometrical centre shall be considered to be applicable to all rigid plastic double glazed units having the same characteristics and a nominal width of gap e ± 5 mm.
Sellaisille jäykille muovikaksoislaseille suoritettujen testien, joissa ilmavälin nimellisleveys on e mitattuna geometrisestä keskustasta, katsotaan koskevan kaikkia ominaisuuksiltaan samanlaisia jäykkiä muovikaksoislaseja, joissa ilmavälin nimellisleveys on e ± 5 mm.
The applicant for approval may alternatively submit the sample having the largest and smallest nominal gaps.
Hyväksynnän hakija voi vaihtoehtoisesti toimittaa testattavaksi sellaiset näytteet, joissa välin nimelliskoko on suurin ja pienin.
One test piece for each component sheet of the window measuring 300 mm × 25 mm shall be subjected to testing.
Testataan yksi lasin kutakin lasikomponenttia edustava testikappale, jonka mitat ovat 300 mm × 25 mm.
The vertical deviation of both component sheets shall be less than 50 mm after 60 seconds.
Kummankin lasikomponentin pystysuuntaisen taipuman on 60 sekunnin kuluttua oltava pienempi kuin 50 mm.
Six representative windows of size 1170 × 570 mm (+ 0/– 2 mm in both directions) shall be subjected to testing.
Testataan kuusi edustavaa lasia, joiden koko on 1170 × 570 mm (+0/–2 mm molemmissa suunnissa).
The samples will have provision for peripheral clamping.
Näytteet on voitava kiinnittää reunoistaan.
The test method used shall be that described in annex 3, paragraph 3.2.
Käytettävä menetelmä kuvaillaan liitteessä 3 olevassa 3.2 kohdassa.
Impact will be on the inner side of the window.
Isku kohdistetaan ikkunan sisäpuolelle.
For panes like partitions and separating windows which have high impact probability the drop height shall be 3 m.
Testattaessa sellaisia laseja, kuten tilanjakajia ja väliseiniä, joihin iskeytymisen todennäköisyys on suuri (luokitus VIII/A), pudotuskorkeuden on oltava 3 m.
The HIC value is also to be measured.
Myös päävamma-arvo (HIC) on mitattava.
For panes like side windows, back windows and sunroofs which have reduced impact possibilities the drop height shall be 1,5 m.
Testattaessa sellaisia laseja, kuten sivu-, taka- ja kattoikkunoita, joihin iskeytymisen todennäköisyys on pienempi, pudotuskorkeuden on oltava 1,5 m
For panes which do not have contact possibilities such as windows in trailer caravans as well as for small windows there will be no headform testing.
Pääniskutestiä ei tehdä sellaisille laseille, joihin iskeytyminen ei ole mahdollista (esim. matkailuperävaunujen ikkunat), eikä pienille ikkunoille.
Ten flat test pieces of the outer component sheet or ten finished parts of size 300 × 300 mm + 10/– 0 mm shall be subjected to testing.
Testataan kymmenen testikappaletta, jotka edustavat ulompaa lasikomponenttia, tai kymmenen kokonaista lasia, joiden koko on 300 × 300 mm +10/–0 mm.
Impact will be on the outer side of the test window
Isku kohdistetaan testi-ikkunan ulkopuolelle.
The height of drop for the various thickness values of the outer component of the window is given in the table below:
Seuraavassa taulukossa esitetään pudotuskorkeus kaksoislasin ulomman lasikomponentin paksuuden mukaan:
Outer sheet thickness (mm)
Ulomman komponentin paksuus (mm)
For intermediate values of thickness in the interval between 3 mm and 6 mm the height of drop must be interpolated.
Jos paksuus on jokin väliarvo 3 ja 6 millimetrin välillä, pudotuskorkeus on interpoloitava.
the test piece does not break into separate pieces.
testikappale ei hajoa erillisiin osiin.
The test method shall be that described in paragraph 5.3 of this annex, except that the test temperature is – 18 °C ± 2 °C.
Testissä on käytettävä tämän liitteen 5.3 kohdassa tarkoitettua menetelmää sillä erotuksella, että testauslämpötila on –18 ± 2 °C.
Three flat square test pieces of 100 mm for each type of surface shall be subjected to testing.
Kustakin pintatyypistä on toimitettava testattavaksi kolme tasomaista neliön muotoista kappaletta, joiden sivun pituus on 100 mm.
All samples meet the requirements or
kaikki näytteet ovat vaatimusten mukaisia tai
One sample having failed, a repeat of the tests on a new set of samples gives a satisfactory result.
jos yksi näyte ei täytä vaatimuksia, uudella näytesarjalla suoritetuista uusintatesteistä saadaan tyydyttävät tulokset.
Three flat test pieces 130 × 40 mm cut from the outer skin of the window shall be subjected to testing.
Testi on tehtävä kolmelle tasomaiselle testikappaleelle, jotka on leikattu kaksoislasin ulkokerroksesta ja joiden koko on 130 × 40 mm.
The requirements of annex 3, paragraph 13, shall apply only to coated products.
Liitteessä 3 olevan 13 kohdan vaatimuksia sovelletaan vain pinnoitettuihin tuotteisiin.
The cross-cut test shall be carried out on one of the test pieces from 6.2.
Hilaristikkotesti tehdään yhdelle 6.2 kohdan mukaisen testin testikappaleelle.
The test having given an unsatisfactory result, a further test carried out on another remaining test piece from test in paragraph 6.2 gives satisfactory results.
Jos testin tulos on epätyydyttävä, toisella 6.2 kohdan mukaisen testin testikappaleella tehdystä uudesta testistä saadaan tyydyttävä tulos.
Ten square pieces or test windows of 300 × 300 mm shall be subjected to testing.
Testataan kymmenen tasomaista testikappaletta tai lasia, joiden koko on 300 × 300 mm.
After testing the test pieces shall be stored for at least 48 hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 % ± 5 %, and then subjected to the 227 g ball drop test described under paragraph 5 of this annex.
Testin jälkeen testikappaleita on säilytettävä vähintään 48 tunnin ajan 23 ± 2 °C:n lämpötilassa ja 50 ± 5 prosentin suhteellisessa kosteudessa, minkä jälkeen niille on tehtävä tämän liitteen 5 kohdassa tarkoitettu 227 g:n kuulatesti.
The requirements of annex 3, paragraph 9.1, shall apply for products which are requisite for driver visibility.
Tuotteisiin, jotka ovat olennaisia kuljettajan ajonäkyvyysalueen kannalta, sovelletaan liitteessä 3 olevan 9.1 kohdan vaatimuksia.
The test needs to be performed separately on both surfaces of the double glazed unit.
Testi on tehtävä erikseen kaksoislasin molemmille pinnoille.
Testing will only be applied to samples representative of the outer face of the double glazed unit.
Testi tehdään vain näytteille, jotka edustavat kaksoislasin ulkopintaa.
Measurement of the height of segment and position of the points of impact
Segmentin korkeuden ja iskukohtien sijainnin mittaaminen
Determination of the height of segment ‘h’
Segmentin korkeuden h määrittäminen
In the case of a safety glazing pane having a simple curvature, the height of segment will be equal to: h1 maximum.
Jos turvalasi on yksisuuntaisesti kaareva, segmentin korkeus on h1:n maksimiarvo.
In the case of a safety glazing pane having a double curvature, the height of segment will be equal to: h1 maximum + h2 maximum.
Jos turvalasi on kaksisuuntaisesti kaareva, segmentin korkeus on h1:n ja h2:n maksimiarvojen summa.
Prescribed points of impact for windscreens
Tuulilasien säädetyt iskukohdat
Figures 3(a), 3(b), 3(c)
Kuvat 3 a, 3 b ja 3 c
Prescribed points of impact for uniformly-toughened glass panes
Tasaisesti karkaistun lasin säädetyt iskukohdat
Figure 3(a)
Kuva 3 a
Flat glass panel
Tasomainen lasilevy
Figure 3(b)
Kuva 3b
Figure 3(c)
Kuva 3 c
Curved glass panel
Kaareva lasilevy
The points ‘2’ shown in figures 3(a), 3(b), and 3(c) are examples of the sites for point ‘2’ prescribed in annex 5, paragraph 2.5.
Kuvissa 3 a, 3 b ja 3 c esitetyt kohdat ”2” ovat esimerkkejä liitteessä 5 olevassa 2.5 kohdassa vahvistetuista kohtien ”2” sijaintipaikoista.
Procedure for determining test areas on windscreens of vehicles in relation to the ‘V’ points
Ajoneuvojen tuulilasien testausalueiden määrittäminen v-pisteiden suhteen
POSITION OF THE ‘V’ POINTS
V-PISTEIDEN SIJAINTI
The position of the ‘V’ points in relation to the ‘R’ point (see annex 19 to this Regulation), as indicated by the X, Y and Z co-ordinates in the three-dimensional reference system, are shown in tables 1 and 2.
V-pisteiden sijainti suhteessa R-pisteisiin (ks. tämän säännön liite 19) osoitettuna kolmiulotteisen vertailujärjestemän X-, Y- ja Z-koordinaattien avulla esitetään taulukoissa 1 ja 2.
Table 1 gives the basic co-ordinates for a design seat-back angle of 25°.
Taulukossa 1 annetaan peruskoordinaatit, kun istuimen suunniteltu selkänojakulma on 25 astetta.
The positive direction of the co-ordinates is shown in this annex, figure 3.
Koordinaattien positiivinen suunta esitetään tämän liitteen kuvassa 3.
‘V’ Point
V-piste
Correction for design seat-back angles other than 25°
Korjaus, kun suunniteltu selkänojakulma on muu kuin 25 astetta
Table 2 shows the further corrections to be made to the X and Z co-ordinates of each ‘V’ point when the design seat-back angle is not 25°.
Taulukosta 2 ilmenee kunkin V-pisteen X- ja Z-koordinaatille tehtävät lisäkorjaukset, kun istuimen suunniteltu selkänojakulma on muu kuin 25 astetta.
Horizontal co-ordinates
Vaakakoordinaatit
Vertical co-ordinates
Pystykoordinaatit
TEST AREAS
TESTAUSALUEET
Two test areas shall be determined from the ‘V’ points.
V-pisteiden perusteella on määritettävä kaksi testausaluetta.
‘Test area A’ is the area of the outer surface of the windscreen bounded by the intersection of the following four planes (see figure 1):
”Testausalue A” on seuraavien neljän tason rajaama alue tuulilasin ulkopinnalla (ks. kuva 1):
a plane inclined upwards from the X axis at 3°, passing through V1, and parallel to the Y axis (plane 1);
taso, joka on 3 asteen kulmassa ylöspäin X-akselista, kulkee pisteen V1 kautta ja on yhdensuuntainen Y-akselin kanssa (taso 1)
a plane inclined downwards from the X axis at 1°, passing through V2, and parallel to the Y axis (plane 2);
taso, joka on 1 asteen kulmassa alaspäin X-akselista, kulkee pisteen V2 kautta ja on yhdensuuntainen Y-akselin kanssa (taso 2)